2)

Hoofdstuk 2 van bijlage VIII wordt als volgt gewijzigd: a) de overzichtstabel wordt vervangen door de volgende tabel: „Overzichtstabel Methode Toepassingsgebied (1) Reagens Oplosbaar bestanddeel Onoplosbaar bestanddeel 1. Acetaat Bepaalde andere vezels Aceton 2. Bepaalde eiwitvezels Bepaalde andere vezels Hypochloriet 3. Viscose, cupro of bepaalde soorten modal Bepaalde andere vezels Mierenzuur en zinkchloride 4. Polyamide of nylon Bepaalde andere vezels Mierenzuur, 80 gewichtsprocent 5. Acetaat Bepaalde andere vezels Benzylalcohol 6. Triacetaat of polylactide Bepaalde andere vezels Dichloormethaan 7. Bepaalde cellulosevezels Bepaalde andere vezels Zwavelzuur, 75 gewichtsprocent 8. Acrylvezels, bepaalde modacrylvezels of bepaalde chloorvezels Bepaalde andere vezels Dimethylformamide 9. Bepaalde chloorvezels Bepaalde andere vezels Koolstofdisulfide/aceton, 55,5/44,5 volumeprocent 10. Acetaat Bepaalde andere vezels IJsazijn 11. Zijde, polyamide of nylon Bepaalde andere vezels Zwavelzuur, 75 gewichtsprocent 12. Jute Bepaalde dierlijke vezels Methode door middel van stikstofbepaling 13. Polypropyleen Bepaalde andere vezels Xyleen 14. Bepaalde vezels Bepaalde andere vezels Methode met geconcentreerd zwavelzuur 15. Chloorvezels, bepaalde modacrylsoorten, bepaalde elastanen, acetaat, triacetaat Bepaalde andere vezels Cyclohexanon 16. Melamine Bepaalde andere vezels Heet mierenzuur, 90 gewichtsprocent b) punt 1.2 van methode nr. 1 wordt vervangen door: „2. wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), vlas (7), hennep (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), kokos (12), brem (13), ramee (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteïne (23), viscose (25), acryl (26), polyamide of nylon (30), polyester (35), polypropyleen (37), elastomulti-ester (45), elastolefine (46), melamine (47) en polypropyleen/polyamide bicomponent (49). Deze methode is in geen geval van toepassing op aan de oppervlakte gedeacetyleerd acetaat.”; c) punt 1.2 van methode nr. 2 wordt vervangen door: „2. katoen (5), cupro (21), viscose (25), acryl (26), chloorvezel (27), polyamide of nylon (30), polyester (35), polypropyleen (37), elastaan (43), glasvezel (44), elastomulti-ester (45), elastolefine (46), melamine (47) en polypropyleen/polyamide bicomponent (49). Wanneer meer dan één soort eiwitvezel aanwezig is, levert deze methode de totale hoeveelheid, maar niet de afzonderlijke gehalten daarvan.”; d) methode nr. 3 wordt als volgt gewijzigd: i) de titel wordt vervangen door: „VISCOSE, CUPRO OF BEPAALDE MODALTYPEN EN BEPAALDE ANDERE VEZELS (Methode met mierenzuur en zinkchloride)”; ii) punt 1.2 wordt vervangen door: „2. katoen (5), polypropyleen (37), elastolefine (47) en melamine (48). Wanneer wordt vastgesteld dat het mengsel een modalvezel bevat, moet eerst in een voorafgaande proef worden bepaald of deze vezel in het reagens oplost. Deze methode geldt niet voor mengsels waarin de katoen chemisch sterk is aangetast en evenmin in de gevallen waarin de viscose of de cupro gedeeltelijk onoplosbaar is geworden door de aanwezigheid van bepaalde reactieve kleurstoffen of van permanente finishes, die niet volledig kunnen worden verwijderd.”; iii) punt 5 wordt vervangen door: „5. BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN De resultaten berekenen zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor katoen, waarvoor ze 1,02 bedraagt, en voor melamine, waarvoor ze 1,01 bedraagt.”; e) methode nr. 5 wordt als volgt gewijzigd: i) de titel wordt vervangen door: „ACETAAT EN BEPAALDE ANDERE VEZELS (Methode met benzylalcohol)”; ii) punt 1.2 wordt vervangen door: „2. triacetaat (24), polypropyleen (37), elastolefine (47), melamine (48) en polypropyleen/polyamide bicomponent (49).”; f) methode nr. 6 wordt als volgt gewijzigd: i) de titel wordt vervangen door: „TRIACETAAT OF POLYLACTIDE EN BEPAALDE ANDERE VEZELS (Methode met dichloormethaan)” ii) punt 1.2 wordt vervangen door: „2. wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acryl (26), polyamide of nylon (30), polyester (35), polypropyleen (37), glasvezel (44), elastomulti-ester (46), elastolefine (47), melamine (48) en polypropyleen/polyamide bicomponent (49). Opmerking: De triacetaatvezels die gedeeltelijk zijn verzeept door een speciale nabehandeling zijn niet meer volledig oplosbaar in het reagens. In dit geval kan de methode niet worden toegepast.”; g) methode nr. 7 wordt als volgt gewijzigd: i) de titel wordt vervangen door: „BEPAALDE CELLULOSEVEZELS EN BEPAALDE ANDERE VEZELS (Methode met 75 gewichtsprocent zwavelzuur)”; ii) punt 1.2 wordt vervangen door: „2. polyester (35), polypropyleen (37), elastomulti-ester (45), elastolefine (46), en polypropyleen/polyamide bicomponent (49).”; iii) punt 5 wordt vervangen door: „5. BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN De resultaten berekenen zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor polypropyleen/polyamide bicomponent, waarvoor ze 1,01 bedraagt.”; h) punt 1.2 van methode nr. 8 wordt vervangen door: „2. wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide of nylon (30), polyester (35), polypropyleen (37), elastomulti-ester (45), elastolefine (46), melamine (47) en polypropyleen/polyamide bicomponent (49). Zij geldt eveneens voor acryl en bepaalde modacrylvezels die met metaalcomplexkleurstoffen zijn geverfd, maar zij is niet van toepassing voor dergelijke vezels die zijn geverfd met chromeringskleurstoffen.”; i) punt 1.2 van methode nr. 9 wordt vervangen door: „2. wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acryl (26), polyamide of nylon (30), polyester (35), polypropyleen (37), glasvezel (44), elastomulti-ester (45), melamine (47) en polypropyleen/polyamide bicomponent (49). Wanneer het gehalte aan wol of zijde van het mengsel groter is dan 25 %, moet methode nr. 2 worden toegepast. Wanneer het gehalte aan polyamide of nylon van het mengsel groter is dan 25 %, moet methode nr. 4 worden toegepast.”; j) methode nr. 10 wordt als volgt gewijzigd: i) de titel wordt vervangen door: „ACETAAT EN BEPAALDE ANDERE VEZELS (Methode met ijsazijn)”; ii) punt 1.2 wordt vervangen door: „2. bepaalde chloorvezels (27), te weten polyvinylchloridevezels, al dan niet nagechloreerd, polypropyleen (37), elastolefine (47), melamine (48) en polypropyleen/polyamide bicomponent (49).”; k) methode nr. 11 wordt als volgt gewijzigd: i) de titel wordt vervangen door: „ZIJDE OF POLYAMIDE EN BEPAALDE ANDERE VEZELS (Methode met 75 gewichtsprocent zwavelzuur)”; ii) punt 1 wordt vervangen door: „1. TOEPASSINGSGEBIED Deze methode geldt, na verwijdering van niet-vezelbestanddelen, voor binaire mengsels van: 1. zijde (4) of polyamide of nylon (30) en 2. wol (1), dierlijk haar (2 en 3), polypropyleen (37), elastolefine (47), melamine (48) en polypropyleen/polyamide bicomponent (49).”; iii) punt 2 wordt vervangen door: „2. PRINCIPE Uitgaande van een bekend drooggewicht van het mengsel worden de zijde-, de polyamide- of de nylonvezels opgelost met behulp van 75 gewichtsprocent zwavelzuur (2). Het residu wordt verzameld, gewassen, gedroogd en gewogen. Het eventueel gecorrigeerde gewicht ervan wordt uitgedrukt als percentage van het totale drooggewicht van het mengsel. Het percentage droge zijde, polyamide of nylon wordt verkregen door het verschil te berekenen. iv) punt 4 wordt vervangen door: „4. TESTPROCEDURE De in het algemene gedeelte beschreven procedure volgen en daarna als volgt te werk gaan: Aan het analysemonster in een erlenmeyer van ten minste 200 ml met ingeslepen stop, 100 ml 75 gewichtsprocent zwavelzuur per gram monster toevoegen en de erlenmeyer sluiten. Goed schudden en gedurende 30 minuten bij kamertemperatuur laten staan. Nogmaals schudden en nogmaals 30 minuten laten staan. Een laatste maal schudden en de inhoud van de erlenmeyer filtreren door de vooraf gewogen filterkroes. De eventueel in de erlenmeyer achtergebleven vezels met 75 % zwavelzuur in de filterkroes spoelen. Het residu in de filterkroes achtereenvolgens wassen met 50 ml verdund zwavelzuur, 50 ml water en 50 ml verdunde ammonia. Telkens de vezels gedurende ongeveer 10 minuten in de vloeistof laten staan alvorens af te zuigen. Ten slotte spoelen met water en de vezels hierin gedurende ongeveer 30 minuten laten staan. De filterkroes afzuigen en tezamen met het residu drogen, afkoelen en wegen. Voor binaire mengsels van polyamide met polypropyleen/polyamide bicomponent, het residu op de filterkroes nadat de vezels zijn gefilterd in de gewogen filterkroes en voorafgaand aan het beschreven wasproces, tweemaal spoelen met telkens 50 ml 75 % zwavelzuur.”; v) de punten 5 en 6 worden vervangen door: „5. BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN De resultaten berekenen zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor wol, waarvoor ze 0,985 bedraagt, voor polypropyleen/polyamide bicomponent, waarvoor ze 1,005 bedraagt, en voor melamine, waarvoor ze 1,01 bedraagt. 6. PRECISIE Voor een homogeen mengsel van textielmaterialen liggen de betrouwbaarheidsgrenzen van de volgens deze methode verkregen resultaten niet hoger dan ± 1 bij een betrouwbaarheidsdrempel van 95 %, behalve voor binaire mengsels van polyamide met polypropyleen/polyamide bicomponent, waarvoor de betrouwbaarheidsgrenzen van de resultaten niet hoger liggen dan ± 2.”; l) methode nr. 14 wordt als volgt gewijzigd: i) de titel wordt vervangen door: „BEPAALDE VEZELS EN BEPAALDE ANDERE VEZELS (Methode met geconcentreerd zwavelzuur)”; ii) punt 1.2 wordt vervangen door: „2. chloorvezels (27) op basis van homopolymeren van vinylchloride, al dan niet nagechloreerd, polypropyleen (37), elastolefine (46), melamine (47) en polypropyleen/polyamide bicomponent (49). De betrokken modacrylvezels zijn die welke een heldere oplossing geven bij onderdompeling in geconcentreerd zwavelzuur (relatieve dichtheid bij 20 °C: 1,84). Deze methode kan in plaats van de methoden nr. 8 en nr. 9 worden gebruikt.”; iii) punt 2 wordt vervangen door: „2. PRINCIPE Uitgaande van een bekend drooggewicht van het mengsel worden andere bestanddelen dan chloorvezel, polypropyleen, elastolefine, melamine of polypropyleen/polyamide bicomponent (de in punt 1 van paragraaf 1 vermelde vezels) opgelost in geconcentreerd zwavelzuur (relatieve dichtheid bij 20 °C: 1,84). Het uit de chloorvezel, polypropyleen, elastolefine, melamine of polypropyleen/polyamide bicomponent bestaande residu wordt verzameld, gewassen, gedroogd en gewogen; het eventueel gecorrigeerde gewicht ervan wordt uitgedrukt als percentage van het drooggewicht van het mengsel. Het percentage van de tweede bestanddelen wordt verkregen door het verschil te berekenen.”; iv) punt 5 wordt vervangen door: „5. BEREKENING EN WEERGAVE VAN DE RESULTATEN De resultaten berekenen zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor melamine en polypropyleen/polyamide bicomponent, waarvoor ze 1,01 bedraagt.”; m) methode nr. 16 wordt als volgt gewijzigd: i) de titel wordt vervangen door: „MELAMINE EN BEPAALDE ANDERE VEZELS (Methode met heet mierenzuur)”; ii) punt 1.2 wordt vervangen door: „2. katoen (5), aramide (31) en polypropyleen (37).”.